610 



de temperatuur van vloeibare lucht gevormd en daarop gehouden, had 

 een weerstand van 5330 Ohm, die na eenige uren daalde tot 5310, 

 maar daarna 10 uur constant bleef. 



Op kamertemperatuur gebracht, daalde de weerstand tot 300 Ohm; 

 weer in vloeibare lucht 3618; op kamertemperatuur 2662, na 24 uur 

 2627. De weerstandsveranderingen, door temperatuurswijzigingen 

 veroorzaakt, zijn dus ook hier niet-omkeerbaar, maar de afwijkingen 

 zijn lang niet zoo groot als bij de vorige metalen. 



Na het aanbrengen van een laagje CaF 2 2110 Ohm (constant). 

 Na bedekken met canadabalsem 2282. 



Na verbreken van het vacuüm en luchttoetreding 2297, 24 uur 

 later 3100, 120 uur later 12.000 Ohm. 



Praktisch wordt dus het metaal door de beide beschuttende laagjes 

 CaF 2 en canadabalsem volkomen tegen luchtin vloed beschermd, 

 althans in den eersten tijd. Op den langen duur loopt de weerstand, 

 waarschijnlijk door oxydatie, weer op. *) 



In het algemeen leeren de weerstandsmetingen dus, dat een laagje CaF 2 

 en canadabalsem het onderliggende metaal niet veranderen en dat zij een 

 zeer goede beschutting geven tegen atmosferischen invloed. Bij onze ultra- 

 microscopische waarnemingen zullen wij dus het bij kamertemperatuur 

 gesublimeerde metaallaagje in zijn onveranderden vorm hebben gezien. 

 De bij de temperatuur van vloeibare lucht gevormde neerslagen 

 ondergaan bij verwarming op kamertemperatuur een niet-omkeerbare 

 weerstandsverandering, die vooral bij Ag en Au zeer groot is. 

 Ofschoon hiervoor tal van oorzaken te bedenken zijn, is het niet 

 onmogelijk dat zij moet worden toegeschreven aan een verandering 

 in de fijnere structuur van het neerslag, zoodat wij in het ultra- 

 microscoop bij kamertemperatuur iets anders waarnemen dan oor- 

 spronkelijk bij ca. — 180° is gevormd. 



Samenvatting en bespreking der resultaten. 

 .1. Structuur der neerslagen. 



Vergelijken wij de verschillende door ons onderzochte elementen 

 met elkaar, dan valt op, dat de hoogsmeltende elementen W, C, Mo, 

 Pt, Ni, Fe bij kamertemperatuur in vacuo 2 ) op den glaswand con- 



] ) Terloops zij opgemerkt, dat, ook in liet geval dat de ballonwand in vloeibare 

 lucht gedompeld is, het op de zilver-contactplaatsen bij de verdamping van het 

 wolfraam-gioeilichaam zich afzettend wolfraam, met liet zilver een bronsbruin 

 product vormt, hetgeen een aanwijzing voor de vorming van een alliage is. 



~) Werkt men niet bij voldoende vacuüm en is de wand, waarop men het metaal 

 condenseert niet op voldoend lage temperatuur gebracht, dan zullen in den regel 

 de laagjes niet in homogenen toestand gevormd worden Bij de vele onderzoekingen 

 over constanten van dunne metaallaagjes, beantwoordden deze niet aan den toestand, 

 waarin degenen, die hen onderzochten, gewaand hebben, dat zij zich bevonden. 

 Constanten van homogene metaallaagjes, welker dikte gering is ten opzichte van 

 de golflengte van het licht, zijn dan ook o. i. nog niet goed bepaald. 



